ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড

ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড (MgO), বা ম্যাগনেসিয়া, হল একটি সাদা হাইগ্রোস্কোপিক কঠিন খনিজ যা প্রাকৃতিকভাবে পেরিকলেজ হিসাবে ঘটে এবং এটি ম্যাগনেসিয়ামের একটি উৎস (এছাড়াও দেখুন অক্সাইড )। এটিতে MgO-এর একটি অনুভূতিমূলক সূত্র রয়েছে এবং এতে Mg2+ আয়ন এবং O2− আয়নগুলির একটি জালি রয়েছে আয়নিক বন্ধন ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড জলের উপস্থিতিতে (MgO + H2O → Mg(OH)2) তৈরি হয়, কিন্তু এটি গরম করে আর্দ্রতা অপসারণ করে বিপরীত করা যেতে পারে। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ঐতিহাসিকভাবে ম্যাগনেসিয়া আলবা (আক্ষরিক অর্থে, ম্যাগনেসিয়া] থেকে আসা সাদা খনিজ হিসাবে পরিচিত ছিল, এটিকে ম্যাগনেসিয়া নিগ্রা থেকে আলাদা করার জন্য, একটি কালো খনিজ রয়েছে যা এখন ম্যাঙ্গানিজ নামে পরিচিত। যদিও "ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড" সাধারণত MgO কে বোঝায়, যৌগ ম্যাগনেসিয়াম পারাক্সাইড MgO2 ও পরিচিত। বিবর্তনীয় স্ফটিক গঠন ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, MgO2 116 GPa (gigapascals) এর উপরে চাপে তাপগতিগতভাবে স্থিতিশীল, এবং একটি অর্ধপরিবাহী সাবঅক্সাইড Mg3O2 500 GPa-এর উপরে তাপগতিগতভাবে স্থিতিশীল। এর স্থায়িত্বের কারণে, MgO স্ফটিকগুলির কম্পন বৈশিষ্ট্যগুলি তদন্ত করার জন্য একটি মডেল সিস্টেম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিশুদ্ধ MgO পরিবাহী নয় এবং কক্ষের তাপমাত্রায় বৈদ্যুতিক প্রবাহের উচ্চ প্রতিরোধ ক্ষমতা রাখে। MgO-এর বিশুদ্ধ পাউডারে 3.2 থেকে 9.9 k {\displaystyle k} এর মধ্যে একটি আপেক্ষিক অনুমতি আছে যার আনুমানিক ডাইইলেকট্রিক লস tan(δ) > 2.16x103 1kHz এ। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড তৈরি হয় ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট বা ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর ক্যালসিনেশন দ্বারা। পরবর্তীটি ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড MgCl 2 দ্রবণ, সাধারণত সমুদ্রের জল, চুনের জল বা চুনের দুধ দিয়ে চিকিত্সার মাধ্যমে পাওয়া যায়। Mg2+ + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + Ca2+ ক্যালসিনিং বিভিন্ন তাপমাত্রায় বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীলতার ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে। উচ্চ তাপমাত্রা ১৫০০ – ২০০০ °সে উপলব্ধ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলকে হ্রাস করে এবং মৃত-দগ্ধ (প্রায়ই মৃত পোড়া বলা হয়) ম্যাগনেসিয়া তৈরি করে, এটি একটি অপ্রতিক্রিয়াশীল রূপ যা অবাধ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ক্যালসিনিং তাপমাত্রা ১০০০ – ১৫০০ °সে হার্ড-পোড়া ম্যাগনেসিয়া উৎপন্ন করে, যার সীমিত প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং নিম্ন তাপমাত্রায় ক্যালসিনিং থাকে, (৭০০-১০০০ °সে) হালকা-পোড়া ম্যাগনেসিয়া তৈরি করে, একটি প্রতিক্রিয়াশীল ফর্ম, যা কস্টিক ক্যালসিনড ম্যাগনেসিয়া নামেও পরিচিত। যদিও কার্বনেট থেকে অক্সাইডে ৭০০°সে এর নিচে তাপমাত্রায় কিছু এর উপাদানগুলোতে বিশ্লিষ্ট হয়, ফলে উপাদানগুলি বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড পুনরায় শোষণ করে বলে মনে হয়। MgO একটি প্রতিসরণ উপাদান হিসাবে মূল্যবান, অর্থাৎ একটি কঠিন যা উচ্চ তাপমাত্রায় শারীরিক এবং রাসায়নিকভাবে স্থিতিশীল। এটিতে উচ্চ তাপ পরিবাহিতা এবং কম বৈদ্যুতিক পরিবাহিতার দরকারী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি ২০০৬ রেফারেন্স বই অনুসারে: এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ম্যাগনেসিয়ার সবচেয়ে বড় ভোক্তা হল প্রতিসরণ শিল্প, যা ২০০৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৫৬% ম্যাগনেসিয়া ব্যবহার করেছিল, অবশিষ্ট ৪৪% কৃষি, রাসায়নিক, নির্মাণ, পরিবেশগত এবং অন্যান্য শিল্প প্রয়োগে ব্যবহৃত হচ্ছে। MgO ক্রুসিবল এর জন্য অবাধ্য উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি তাপ-প্রতিরোধী বৈদ্যুতিক তার-এ একটি নিরোধক হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রিক স্টোভ এবং কুকটপ গরম করার উপাদানগুলির মতো টিউবুলার নির্মাণে হিটিং এলিমেন্ট বৈদ্যুতিক নিরোধক হিসাবে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এখানে বেশ কয়েকটি জাল মাপ পাওয়া যায় এবং সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় 40 এবং 80 জাল প্রতি আমেরিকান ফাউন্ড্রি সোসাইটি। ব্যাপক ব্যবহার এর উচ্চ অস্তরক শক্তি এবং গড় তাপ পরিবাহিতা কারণে। MgO সাধারণত ন্যূনতম এয়ারগ্যাপ বা শূন্যতার সাথে চূর্ণ এবং সংকুচিত হয়। MgO হল পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট শুষ্ক প্রক্রিয়া উদ্ভিদ এর উপাদানগুলির মধ্যে একটি। সোরেল সিমেন্ট MgCl2 এবং জলের সংমিশ্রণে MgO কে প্রধান উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে। বাণিজ্যিক উদ্ভিদ সার হিসাবে MgO এর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে এবং পশু খাদ্য হিসাবে। এটি নির্মাণ সামগ্রীতে একটি প্রধান অগ্নিরোধী উপাদান। নির্মাণ সামগ্রী হিসাবে, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ওয়ালবোর্ড-এর বেশ কিছু আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে: আগুন প্রতিরোধ, উষ্ণতা প্রতিরোধ, আর্দ্রতা প্রতিরোধ, ছাঁচ এবং মৃদু প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং শক্তি। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড অম্বল এবং বদহজম উপশমের জন্য অ্যান্টাসিড, ম্যাগনেসিয়াম সম্পূরক এবং স্বল্পমেয়াদী রেচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি বদহজম এর লক্ষণগুলিকে উন্নত করতেও ব্যবহৃত হয়। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে বমি বমি ভাব এবং ক্র্যাম্পিং অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। রেচক প্রভাব পাওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে, দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খুব কমই এন্টেরোলিথ গঠনের কারণ হতে পারে, ফলে অন্ত্রে বাধা হতে পারে। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ব্যাপকভাবে মাটি এবং ভূগর্ভস্থ জলের প্রতিকার, বর্জ্য জল চিকিত্সা, পানীয় জল চিকিত্সা, বায়ু নির্গমন চিকিত্সা, এবং বর্জ্য চিকিত্সা শিল্পে এর অ্যাসিড বাফারিং ক্ষমতা এবং দ্রবীভূত ভারী ধাতু প্রজাতিকে স্থিতিশীল করতে সম্পর্কিত কার্যকারিতার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। অনেক ভারী ধাতুর প্রজাতি, যেমন সীসা এবং ক্যাডমিয়াম, মৃদু মৌলিক অবস্থায় পানিতে দ্রবণীয় (pH 8-11 পরিসরে)। ধাতুগুলির দ্রবণীয়তা মাটি এবং ভূগর্ভস্থ জলে তাদের অবাঞ্ছিত জৈব উপলভ্যতা এবং গতিশীলতা বাড়ায়। দানাদার MgO প্রায়ই ধাতু-দূষিত মাটি বা বর্জ্য পদার্থে মিশ্রিত হয়, যা সাধারণত কম pH (অম্লীয়) হয়, যাতে pH 8-10 পরিসরে চলে যায়। মেটাল-হাইড্রোক্সাইড কমপ্লেক্স 8-10 এর pH পরিসরে জলীয় দ্রবণ থেকে অবক্ষয় করার প্রবণতা রাখে। ওয়েস্ট আইসোলেশন পাইলট প্ল্যান্ট-এ নিষ্পত্তি প্যানেলে ট্রান্সউরানিক বর্জ্য এর আশেপাশে MgO ব্যাগে ভরে রাখা হয় CO ২ ধরার জন্য, কার্বনেট আয়ন দ্বারা ইউরেনিয়াম এবং অন্যান্য অ্যাক্টিনাইডের জটিলতা হ্রাস করা এবং তাই রেডিওনুক্লাইডের দ্রবণীয়তা সীমিত করার জন্য। MgO ব্যবহার CaO এর চেয়ে বেশি পছন্দের কারণ হাইড্রেশন পণ্য (Mg(OH) 2) কম দ্রবণীয় এবং কম হাইড্রেশন নির্গত করে। তাপ। আরেকটি সুবিধা হল শুষ্ক লবণের স্তরে দুর্ঘটনাবশত পানি প্রবেশের ক্ষেত্রে কম pH মান (প্রায় 10.5) আরোপ করা, যা অধিক দ্রবণীয় Ca(OH) 2 এর বিপরীতে 12.5 এর উচ্চতর pH তৈরি করুন (দৃঢ়ভাবে ক্ষারীয় অবস্থা)। Mg2+ ক্যাটায়ন সমুদ্রের জল এবং রকসল্ট-এ দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচুর পরিমাণে ক্যাটায়ন হওয়ায়, ব্রাইন-এর মধ্যে দ্রবীভূত ম্যাগনেসিয়াম আয়নগুলির সম্ভাব্য নিঃসরণ গভীর ভূতাত্ত্বিক ভাণ্ডার-এ প্রবেশ করে। জিওকেমিক্যাল ব্যাঘাত কমানোর আশা করা হচ্ছে। একটি খাদ্য সংযোজন হিসাবে, এটি একটি অ্যান্টিকেকিং এজেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি মার্কিন খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন কেকো পণ্যের জন্য পরিচিত; টিনজাত মটর; এবং হিমায়িত ডেজার্ট। এটির একটি E সংখ্যা E530 রয়েছে। কার্বক্সিবেনজিল (সিবিজেড) গ্রুপের বিকারক হিসেবে ইটিওএসি-এ অ্যামাইন এবং [অ্যামাইড]]। MgO (ওজন অনুসারে প্রায় ১-৫%) হাইড্রোক্সাপাটাইট-(একটি বায়োসেরামিক খনিজ) এ ডোপায়ন করে, , ফ্র্যাকচার শক্ততা বৃদ্ধি করে ইন্টারগ্রানুলার থেকে ট্রান্সগ্রানুলার এ পরিবর্তন করে। চাপা MgO একটি অপটিক্যাল উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়. এটি ০.৩ থেকে ৭ μm পর্যন্ত স্বচ্ছ। ১ μm এ প্রতিসরাঙ্ক সূচক হল ১.৭২ এবং Abbe সংখ্যা হল ৫৩.৫৮৷ এটি কখনও কখনও ইস্টম্যান কোডাক ট্রেডমার্ক নাম ইরট্রান-৫ দ্বারা পরিচিত, যদিও এই পদবীটি অপ্রচলিত। স্ফটিক বিশুদ্ধ MgO বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ এবং ইনফ্রারেড অপটিক্সে অল্প ব্যবহার হয়। MgO-এর একটি অ্যারোসোলাইজড দ্রবণ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান এবং সংগ্রহ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করা হয় ঝুঁকিপূর্ণ কাগজের আইটেমগুলির নিশ্চিহ্নকরণ-এর জন্য। এই প্রক্রিয়ায়, MgO (এবং অনুরূপ যৌগ) এর ক্ষারত্ব নিম্নমানের কাগজের তুলনামূলকভাবে উচ্চ অম্লতা বৈশিষ্ট্যকে নিরপেক্ষ করে, এইভাবে অবনতির হার কমিয়ে দেয়। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড স্পিন-টানেলিং ডিভাইস-এ অক্সাইড বাধা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর পাতলা ফিল্মগুলির স্ফটিক কাঠামোর কারণে, যা ম্যাগনেট্রন স্পুটারিং দ্বারা জমা হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, এটি সাধারণত ব্যবহৃত নিরাকার Al2O3 এর থেকে উচ্চতর বৈশিষ্ট্য দেখায় বিশেষ করে, MgO থেকে প্রায় ৮৫% এর স্পিন মেরুকরণ অর্জন করা হয়েছে বনাম অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড-এর ৪০-৬০%। MgO-এর জন্য টানেল ম্যাগনেটোরেসিস্ট্যান্স-এর মানও উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি (কক্ষের তাপমাত্রায় ৬০০% এবং ৪.২ K-তে ১,১০০%)) Al2O3 থেকে (আনু. ৭০% কক্ষের তাপমাত্রায়). এটির ভালো ডিফিউজিং এবং রিফ্লেক্টিভিটি বৈশিষ্ট্যের কারণে ঐতিহাসিকভাবে এটিকে বর্ণমিতিতে একটি রেফারেন্স সাদা রঙ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি একটি অস্বচ্ছ পদার্থের পৃষ্ঠে ধূমপান করে একটি একীভূত গোলক গঠন করতে পারে। আলোর জন্য প্রাথমিক গ্যাস ম্যান্টেল ডিজাইন, যেমন ক্ল্যামন্ড ঝুড়ি, প্রধানত ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড নিয়ে গঠিত ছিল। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডের ধোঁয়া নিঃশ্বাসের কারণে ধাতু ফিউম ফিভার হতে পারে। At room temperature. হেইন্স, উইলিয়াম এম., সম্পাদক (২০১১)। সিআরসি হ্যান্ডবুক অব কেমিস্ট্রি এন্ড ফিজিক্স [রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের সিআরসি হস্তপুস্তিকা] (ইংরেজি ভাষায়) (৯২তম সংস্করণ)। বোকা রটন, ফ্লোরিডা: সিআরসি প্রেস। পৃষ্ঠা 4.74। আইএসবিএন 1439855110। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) Taurian, O.E.; Springborg, M.; Christensen, N.E. (১৯৮৫)। "Self-consistent electronic structures of MgO and SrO" (পিডিএফ)। Solid State Communications। 55 (4): 351–5। ডিওআই:10.1016/0038-1098(85)90622-2। বিবকোড:1985SSCom..55..351T। ২০১৬-০৩-০৩ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১২-০৩-২৭। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) হেইন্স, উইলিয়াম এম., সম্পাদক (২০১১)। সিআরসি হ্যান্ডবুক অব কেমিস্ট্রি এন্ড ফিজিক্স [রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের সিআরসি হস্তপুস্তিকা] (ইংরেজি ভাষায়) (৯২তম সংস্করণ)। বোকা রটন, ফ্লোরিডা: সিআরসি প্রেস। পৃষ্ঠা 4.133। আইএসবিএন 1439855110। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) Application of magnesium compounds to insulating heat-conductive fillers ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২০১৩-১২-৩০ তারিখে. konoshima.co.jp A P, Johnson (নভেম্বর ১৯৮৬)। Structural and electrical properties of magnesium oxide powders (Masters)। Durham University। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) Subramanian, M. A.; Shannon, R. D.; Chai, B. H. T.; Abraham, M. M.; Wintersgill, M. C. (নভেম্বর ১৯৮৯)। "Dielectric constants of BeO, MgO, and CaO using the two-terminal method"। Physics and Chemistry of Minerals (ইংরেজি ভাষায়)। 16 (8): 741–746। আইএসএসএন 0342-1791। এসটুসিআইডি 95280958। ডিওআই:10.1007/BF00209695। বিবকোড:1989PCM....16..741S। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) Hornak, Jaroslav; Trnka, Pavel; Kadlec, Petr; Michal, Ondřej; Mentlík, Václav; Šutta, Pavol; Csányi, Gergely; Tamus, Zoltán (২০১৮-০৫-৩০)। "Magnesium Oxide Nanoparticles: Dielectric Properties, Surface Functionalization and Improvement of Epoxy-Based Composites Insulating Properties"। Nanomaterials (ইংরেজি ভাষায়)। 8 (6): 381। আইএসএসএন 2079-4991। ডিওআই:10.3390/nano8060381 । পিএমআইডি 29848967। পিএমসি 6027305 । উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) হেইন্স, উইলিয়াম এম., সম্পাদক (২০১১)। সিআরসি হ্যান্ডবুক অব কেমিস্ট্রি এন্ড ফিজিক্স [রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের সিআরসি হস্তপুস্তিকা] (ইংরেজি ভাষায়) (৯২তম সংস্করণ)। বোকা রটন, ফ্লোরিডা: সিআরসি প্রেস। পৃষ্ঠা 5.15। আইএসবিএন 1439855110। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) হেইন্স, উইলিয়াম এম., সম্পাদক (২০১১)। সিআরসি হ্যান্ডবুক অব কেমিস্ট্রি এন্ড ফিজিক্স [রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের সিআরসি হস্তপুস্তিকা] (ইংরেজি ভাষায়) (৯২তম সংস্করণ)। বোকা রটন, ফ্লোরিডা: সিআরসি প্রেস। পৃষ্ঠা 5.2। আইএসবিএন 1439855110। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards #0374" (ইংরেজি ভাষায়)। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ (NIOSH)। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) Zhu, Qiang; Oganov A.R.; Lyakhov A.O. (২০১৩)। "Novel stable compounds in the Mg-O system under high pressure" (পিডিএফ)। Phys. Chem. Chem. Phys.। 15 (20): 7696–7700। ডিওআই:10.1039/c3cp50678a। পিএমআইডি 23595296। বিবকোড:2013PCCP...15.7696Z। ২০১৩-১২-০৩ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১৩-১১-০৬। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) Mei, AB; O. Hellman; C. M. Schlepütz; A. Rockett; T.-C. Chiang; L. Hultman; I. Petrov; J. E. Greene (২০১৫)। "Reflection Thermal Diffuse X-Ray Scattering for Quantitative Determination of Phonon Dispersion Relations."। Physical Review B। 92 (17): 174301। ডিওআই:10.1103/physrevb.92.174301 । বিবকোড:2015PhRvB..92q4301M। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) Margarete Seeger; Walter Otto; Wilhelm Flick; Friedrich Bickelhaupt; Otto S. Akkerman। "Magnesium Compounds"। উলম্যানস এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি। ওয়েইনহেইম: উইলি-ভিসিএইচ। ডিওআই:10.1002/14356007.a15_595.pub2। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) Mark A. Shand (২০০৬)। The chemistry and technology of magnesia। John Wiley and Sons। আইএসবিএন 978-0-471-65603-6। সংগ্রহের তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ২০১১। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) Nutrient Science. fertilizer101.org. Retrieved on 2017-04-26. Magnesium oxide for the Animal Feed Industry. lehvoss.de Mármol, Gonzalo; Savastano, Holmer (জুলাই ২০১৭)। "Study of the degradation of non-conventional MgO-SiO 2 cement reinforced with lignocellulosic fibers"। Cement and Concrete Composites। 80: 258–267। ডিওআই:10.1016/j.cemconcomp.2017.03.015। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) Magnesium Oxide. MedlinePlus. Last reviewed 02/01/2009 Tatekawa Y; Nakatani K; Ishii H; ও অন্যান্য (১৯৯৬)। "Small bowel obstruction caused by a medication bezoar: report of a case"। Surgery Today। 26 (1): 68–70। এসটুসিআইডি 24976010। ডিওআই:10.1007/BF00311997। পিএমআইডি 8680127।  অজানা প্যারামিটার |name-list-style= উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য)উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) wipp.energy.gov Step-By-Step Guide for Waste Handling at WIPP. Waste Isolation Pilot Plant. wipp.energy.gov "Compound Summary for CID 14792 – Magnesium Oxide"। PubChem। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) Dymicky, M. (১৯৮৯-০২-০১)। "Preparation of Carbobenzoxy-L-Tyrosine Methyl and Ethyl Esters and of the Corresponding Carbobenzoxy Hydrazides"। Organic Preparations and Procedures International। 21 (1): 83–90। আইএসএসএন 0030-4948। ডিওআই:10.1080/00304948909356350। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) Tan, C.Y.; Yaghoubi, A.; Ramesh, S.; Adzila, S.; Purbolaksono, J.; Hassan, M.A.; Kutty, M.G. (ডিসেম্বর ২০১৩)। "Sintering and mechanical properties of MgO-doped nanocrystalline hydroxyapatite" (পিডিএফ)। Ceramics International। 39 (8): 8979–8983। ডিওআই:10.1016/j.ceramint.2013.04.098। ২০১৭-০৩-১২ তারিখে মূল (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১৫-০৮-০৮। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) Tan, Chou Yong; Singh, Ramesh; Tolouei, R.; Sopyan, Iis; Teng, Wan Dung (২০১১)। "Synthesis of High Fracture Toughness of Hydroxyapatite Bioceramics"। Advanced Materials Research। 264-265: 1849–1855। আইএসএসএন 1662-8985। এসটুসিআইডি 137578750। ডিওআই:10.4028/www.scientific.net/amr.264-265.1849। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) Stephens, Robert E.; Malitson, Irving H. (১৯৫২)। "Index of Refraction of Magnesium Oxide"। Journal of Research of the National Bureau of Standards। 49 (4): 249–252। ডিওআই:10.6028/jres.049.025 ।  অজানা প্যারামিটার |name-list-style= উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য)উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) "Mass Deacidification: Saving the Written Word"। Library of Congress। সংগ্রহের তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১১। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) Parkin, S. S. P.; Kaiser, C.; Panchula, A.; Rice, P. M.; Hughes, B.; Samant, M.; Yang, S. H. (২০০৪)। "Giant tunnelling magnetoresistance at room temperature with MgO (100) tunnel barriers"। Nature Materials। 3 (12): 862–867। এসটুসিআইডি 33709206। ডিওআই:10.1038/nmat1256। পিএমআইডি 15516928। বিবকোড:2004NatMa...3..862P। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) Monsma, D. J.; Parkin, S. S. P. (২০০০)। "Spin polarization of tunneling current from ferromagnet/Al2O3 interfaces using copper-doped aluminum superconducting films"। Applied Physics Letters। 77 (5): 720। ডিওআই:10.1063/1.127097। বিবকোড:2000ApPhL..77..720M। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) Ikeda, S.; Hayakawa, J.; Ashizawa, Y.; Lee, Y. M.; Miura, K.; Hasegawa, H.; Tsunoda, M.; Matsukura, F.; Ohno, H. (২০০৮)। "Tunnel magnetoresistance of 604% at 300 K by suppression of Ta diffusion in CoFeB/MgO/CoFeB pseudo-spin-valves annealed at high temperature"। Applied Physics Letters। 93 (8): 082508। এসটুসিআইডি 122271110। ডিওআই:10.1063/1.2976435। বিবকোড:2008ApPhL..93h2508I। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) Wang, D.; Nordman, C.; Daughton, J. M.; Qian, Z.; Fink, J.; Wang, D.; Nordman, C.; Daughton, J. M.; Qian, Z.; Fink, J. (২০০৪)। "70% TMR at Room Temperature for SDT Sandwich Junctions with CoFeB as Free and Reference Layers"। IEEE Transactions on Magnetics। 40 (4): 2269। এসটুসিআইডি 20439632। ডিওআই:10.1109/TMAG.2004.830219। বিবকোড:2004ITM....40.2269W। সাইট সিয়ারX 10.1.1.476.8544 । উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) Tellex, Peter A.; Waldron, Jack R. (১৯৫৫)। "Reflectance of Magnesium Oxide"। JOSA। 45 (1): 19। ডিওআই:10.1364/JOSA.45.000019। উদ্ধৃতি টেমপ্লেট ইংরেজি প্যারামিটার ব্যবহার করেছে (link) Magnesium Oxide. National Pollutant Inventory, Government of Australia. Data page at UCL Ceramic data page at NIST NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards at CDC টেমপ্লেট:ম্যাগনেসিয়াম যৌগ টেমপ্লেট:অ্যান্টাসিড টেমপ্লেট:অক্সিজেন যৌগ